XXVII, 1. Funck: Méthode et appareil facilitant l'aiguisage des rasoirs. 81 



Il nous reste , comme remplissant seul les conditions indispen- 

 sables citées plus haut, le corindon chimiquement pur qu'on obtient 

 par calcination de l'alun comme suit : 



De l'alun ammoniacal est calciné dans une capsule de porce- 

 laine réfractaire. L'alumine ainsi obtenue est broyée dans un mortier 

 pour désagréger les grumeaux. Puis on lave soigneusement à l'acide 

 azotique au 1000®, ensuite avec l'eau distillée et à la fin avec de 

 l'eau additionnée de 1 à 2 cm"^ d'ammoniaque par litre. On dissout 

 ainsi les carbonates et sulfates de Ca (avec l'acide), tout en neutrali- 

 sant le liquide (avec l'alcalin). Cette alumine est mise en suspension 

 pour lui faire subir les lévigations successives. (Voir L. Guillet de 

 qui nous avons emprunté cette opération in : L'état actuel de la 

 métallographie microscopique. Revue génér. des Sciences 15 Juillet 

 1906.) 



Le commerce^ délivre de l'alumine calcinée destinée spéciale- 

 ment pour métallographes. Mais telle quelle , elle ne remplit pas 

 deux des principales conditions que doit présenter une poudre devant 

 polir le biseau de nos rasoirs ; elle a des grains de toutes sortes de 

 diamètre. Il lui manque donc et la finesse et l'égale diamètre de 

 ses grains. Nous avons fait rémarquer qu'une bonne poudre doit 

 avoir des grains variant entre 0*5 à 2 fi. Or, l'examen d'une des 

 poudres du commerce nous a révélé une variété très grande de 

 grains allant des plus tins (1 à 2 ^) jusqu'à 0'2 mm de diamètre. 

 Comme l'œil non armé arrive à distinguer des grains de O'Ol mm de 

 diamètre, comme le palper ne perçoit plus des grains ayant au delà 

 de 0*02 mm de grosseur, c'est-à-dire au moment où la poudre n'est 

 plus rude au toucher, il est de toute nécessité d'user du micro- 

 scope pour faire le choix d'une bonne poudre. 



Comment nous procurer une poudre suffisamment 

 fine? On y arrive par la méthode des décantations successives. 

 On prend de l'alumine calcinée, soit celle du commerce, soit celle 

 qu'on a calcinée soi-même. Cette dernière sera broyée dans un 

 mortier en une poudre très fine. 50 à 100 g sont mis en suspen- 

 sion dans l'eau dans un vase de un à deux litres de contenance, 

 large de diamètre. On agite un peu, tout en évitant les bulles 

 d'air. L'eau bouillie est d'ailleurs à préférer pour cette opération, 

 car toutes les bulles d'air montant à la surface entraînent de gros 



^) Un très bon produit est fourni par la maison Poulenc frères 

 de Paris. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXVII, 1. 6 



